II '32 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



peut être considéré comme une modification du pouvoir Ihermo-électrique 

 du bismuth (' ). 



» Ces deux actions sont surtout manifestes dans le bismuth. Pour le 

 plomb, la première est trop faible pour que son existence puisse être 

 affirmée avec certitude (-); quant à la seconde, elle n'a pas même pu être 

 observée dans l'antimoine ('). 



)) Je me suis proposé d'examiner ces deux phénomènes thermomagné- 

 tiques, transversal et longitudinal, pour quelques alliages du bismuth avec 

 de petites quantités de plomb (*). 



» Les expériences ont été faites avec plusieurs plaques et notamment les trois sui- 

 vantes : une de bismuth, fourni comme très pur par la fabrique de produits chimiques 

 Kahlbaum, à Berlin; une autre formée par un alliage contenant 0^,57 de plomb pour 

 99S, 43 de bismuth; enfin une troisième réalisée avec un alliage renfermant 38,56 de 

 plomb pour 965,44 de bismuth. Ces trois plaques, d'une épaisseur de 4"", avaient la 

 forme de rectangles dont les côtés mesuraient 45""" et aS"™. Chacune d'elles était par- 

 courue par un flux de chaleur dont la direction était parallèle aux longs côtés des 

 rectangles. A cet effet, sur toute la longueur des petits côtés de ces rectangles, les 

 plaques étudiées étaient serrées par des pièces en laiton et chacune de celles-ci était 

 traversée par un tube de ce métal. La plaque de bismuth ou d'alliage portait donc 

 deux tubes métalliques, dont l'un était parcouru par un courant de vapeur d'acétone, 

 tandis que l'on faisait circuler de l'eau froide dans l'autre. 



» Des conducteurs en cuivre étaient soudés aux milieux des côtés des rectangles 

 formés par les plaques; ils pouvaient être réunis par couples aux bornes d'un galva- 

 nomètre Deprez-d'Arsonval très sensible. Enfin les plaques étalent placées entre les 

 pièces polaires d'un fort électro-aimant, normalement aux lignes de force du champ 

 magnétique, et se trouvaient sur toute leur étendue soumises à l'action du magné- 

 tisme. 



)) Dans l'étude de l'effet longitudinal, on a annulé par compensation, suivant 

 la méthode habituelle, la déviation du miroir du galvanomètre résultant du courant 

 thermo-électrique qui existe avant l'excitation de l'électro-aimant. 



» Le Tableau suivant contient un résumé des résultats obtenus, c'est-à-dire 



(') E. VAN EvERDiNGEN, Recherches SUT les phénomènes que présentent les métaux 

 traversés par un courant électrique ou calorifique dans un champ magnétique 

 {Archives néerlandaises des Sciences exactes et naturelles, 2* série, t. IV, 1901, 

 p. 378). 



(^) W. Nernst, loc. cit., p. 773 et 775. 



(') W. Nernst, loc. cit., p. 779. 



(*) G. Spadavecchia {Nuovo Cimento, 4° série, t. X, 1899, p. 161) a étudié l'in- 

 fluence du magnétisme sur les propriétés thermo-électriques des alliages bismuth- 

 plomb. 



